148 A^NALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA ; 



que es decisiva !a influencia de la arena elegida en el valor d(! la j 

 mezcla obtenida; y así escomo puede establecerse que : 1°con igual J 

 cantidad decaí ó cemento las resistencias de las mezclas varían cen- 

 ias arenas; 2'' la elección de una buena arena permite disminuir el 'j 

 dosaje ; y 3° una buena arena, conservando el mismo dosaje y la J 

 misma resistencia á la mezcla, permite reemplazar el cemento con,! 

 cal hidráulica. | 



En cuanto á su constitución química, es cuarzosa con algunos]] 

 granos de traquita que son bastante duros y resistentes, y por con- 

 siguiente pueden aceptarse. No hay propiamente granos arcillosos, 

 pero como las aguas del río en tiempo de crecidas, en cuya épocaí 

 se produce el acarreo y depósito principal de las arenas, vienen 

 cargadas de abundante limo arcilloso, se tomará la precaución de 

 lavar la arena, aun cuando en la mayor parte de los casos no al- 

 canza la proporción de arcilla aun 10 % que según muchos autores 

 es tolerable, y que eliminamos del todo por la naturaleza delicada 

 de esta obra. 



Respecto á su aspecto físico la arena cuarzosa se presenta angu- 

 losa, á aristas vivas y áspera al tacto; por el contrario la traquítica 

 se presenta en forma de granos por efecto mismo de las aguas. 



Con el propósito de conocer la composición granulométrica de 

 esta arena se han separado los granos que pertenecen á las tres ca- 

 tegorías establecidas por la «Comisión unificadora de los métodos 

 de ensayo de materiales de construcción », es decir en granos grue- 

 sos de 2 á 5 milímetros, medianos de 0,5 á2 milímetros y finos 

 de menos de 0,5 milímetros. 



Así hemos obtenido el peso de 1810 gramos para un litro ó 

 0,001 m'^ de arena tal como existe en la playa y 34 "/o de vacíos, es 

 decir que 553 cm^ pesan i kg. Separadas las tres categorías ha 

 resultado: i 



Composición granulométrica de la arena ' 



Clase de gi-ano Volumen Porcentaje Peso Porcentaje 



categoría cm3 ■" gv. ■> 



Gruesa 190 33 "/o 332 33,2% 



Mediana 340 .59 % 592 59,2 7„ 



Fina 45 8% 76 7,6% ' 



Totales 575 100 "/o 1000 100,00 '/o 



Por consiguiente predomina el grano mediano y el volumen de 

 la mezcla se reduce por efecto de la disminución de vacíos de 575 



